VeKIIALTEN des DiAMANTS J5E1 HOHER TEMPERATUR. 139 



durch eine Lötrolirllamme erhitzt wurde; der ganze Prozeß war in wenigen Minuten be- 

 endet. Besondeis It'icht verbrennt Diamantpulver, und zwar um so rascher, je feiner es 

 ist. Pulver von äußerster Feinheit verbrennt auf Platinblech schon über einer gewöhnlichen 

 AYeingeistlampe beinahe augenblicklich unter lebhaftem Aufglühen. Unter allen Umstän- 

 den verbrennt der Diamant bei gleichen Verhältnissen leichter als die andere kristallisierte 

 Modifikation des Kohlenstoffes, der allbekannte Graphit. 



Die verhähnismäßige Leichtigkeit der Oxydation, der Verbindung mit Sauerstoff , er- 

 kennt man auch daran, daß Diamantpulver mit Salpeter zusammengeschmolzen durch 

 den von letzterem dabei abgegebenen Sauerstoff rasch verbrennt. Auch beim Schmelzen 

 mit kohlensaurem Natron und Kali verschwindet es rasch unter Entwicklung von Kohlen- 

 oxyd. Ebenso löst es sich bei ISO« bis 230 o C. leicht durch Oxydation in einem Gemenge 

 von chromsaurem Kali und Schwefelsäure. Anderen kräftigeren chemischen Reagentien 

 gegenüber ist der Diamant dagegen unangreifbar; Kalilauge, Flußsäure, konzentrierte 

 Schwefelsäure, Salzsäure und Salpetersäure, ein Gemenge von chlorsaurem Natron und 

 Salpetersäure, wasserfreie Jodsäure und ähnliche Lösungsmittel, denen wenige andere Sub- 

 stanzen standhalten, haben auf ihn keine Einwirkung, er bleibt in ihnen auch bei den 

 höchsten Temperaturen unverändert. 



Unterbricht man den Verbrennungsprozeß, ehe der Diamantkristall ganz verschwun- 

 den ist, so sieht man seine Kanten und Ecken meist mehr oder weniger abgerundet, 

 seine Oberfläche ist trübe und seine glänzenden Flächen sind matt und narbig geworden. 

 Besondere Erscheinungen bieten die Flächen oktaedrisch begrenzter Kristalle von der in 

 Fig. 39, n und 39, o (S. 145) dargestelUen Form, die wir unten genauer betrachten 

 werden. Man erkennt auf den Oktaederflächen mit der Lupe, deutlicher unter dem 

 Mikroskop, regelmäßige, dreiseitige, pyramidale Vertiefungen, deren gleichseitig dreieckige 

 Grundflächen mit ihren Seiten alle ohne Ausnahme untereinander und den Oktaederkan- 

 ten parallel gehen, wie es Fig. 39, r zeigt, im Gegensatz zu den natürlichen dreiseitigen 

 Eindrücken auf den Oktaederflächen, die gerade umgekehrt liegen, und die in Fig. 39, q, 

 sowie in Fig. 39, n und 39, o dargestellt sind. Solche Dreiecke sind entweder einzeln, 

 oder dicht gedrängt und in großer Anzahl vorhanden. 



Diese Vertiefungen haben ganz den Charakter von sogenannten Ätzfiguren, wie sie 

 auch auf den Flächen anderer Kristalle durch oberflächliches Auflösen in Wasser, 

 Säuren usw., oder durch Behandeln mit schmelzenden Alkalien usw. hervortreten. Als 

 solche sind sie auch beim Diamant aufzufassen, denn man erhält sie in ganz gleicher • 

 Weise, wie beim Erhitzen in der Luft, wenn man den Diamant mit Salpeter schmilzt. 

 Das Ätzmittel ist beide Male der heiße Sauerstoff, das eine Mal der der Luft, das andere 

 Mal der von dem schmelzenden Salpeter abgegebene. Die Figuren entstehen in beiden 

 Fällen dadurch, daß der Sauerstoff den Diamant nicht über die ganze Oberfläche hin 

 gleichmäßig, sondern im ersten Anfang nur an einzelnen Punkten angreift, von denen 

 aus die Verbrennung dann ganz langsam und stetig gegen das Innere hin fortschreitet. 



Geschieht dieErhit.zung bei Luftabschluß, etwa indem man den Diamant in 

 Kohlenpulver verpackt in einem geschlossenen Tiegel dem Feuer eines Ofens, sogar der außer- 

 ordentlich starken Hitze eines Porzellanofens oder der hohen Temperatur des elektrischen 

 Flammenbogens aussetzt, dann vermindert sich das Gewicht der angewandten Kristalle 

 nicht, die Hitze mag so energisch und so lange gewirkt haben, wie nur immer möglich. 

 Die Luft und der in ihr enthaltene Sauerstoff konnten eben nicht hinzutreten und daher 

 erfolgte auch keine Verbrennung. 



Dagegen finden in diesem Falle andere Veränderungen in dem Diamant statt. Er 

 schwärzt sich an der Oberfläche, indem er in die andere kristallisierte Modifikation des 

 Kohlenstoffs, in Graphit übergeht und färbt infolgedessen beim Reiben auf Papier ab. 



